- 9 - 



Proportion de nitrogene qui se degage alors, nous fait regarder le bois de 

 sapin corame tres riche en matieres nitrogenees, qui sont probablement la 

 cause de la grande allerabilite de ce bois, ainsi que de l'avidit^ avec la- 

 queile une foule d'insectes le devorent, de preference ä tous les autres. 11 ne 

 parait cependant pas que la lotalite du nitrogene existe sous forme de combi- 

 naison organique; car, si cela etait, il serait inipossible d'expliquer la difference 

 de compositlon que les analyses qui suivent, indiquent entre le bois de sapin 

 normal et celui qui a ete prealablement trait6 par Tether. G"" 62 de sciure 

 de sapin dessechee ä lOO^ C, et epuisee avec de l'ether, dans l'appareil ä 

 depiacement de Mr. Pelouze iaisserent un residu insoluble pesant apres 

 dessiccation G"" 60,189; la perte 6gale ä G™ 1,811 ^tait düe ä une niatiere 

 visqueuse douee d'une mauvaise odeur fade, qui s'etait dissoute dans l'ether; 

 sa teinte etait jaune verdätre tres clair. 



I. G"' 2,6945 de ligneux Iaisserent G"", 0,0135 de cendres 

 II. « 0,7195 « « « 0,0030 



En centiemes. 

 I. II. Moyenne. 



Cendres 0,5012 0,4169 0,4590 



I. G"' 0,5400 de ligneux purifie donnent, correction faite des cendres: 



acide carbonique G'" 0,9828 



eau ... « 0,3110 

 ü. G" 0,3683 



acide carbonique G"" 0,6753 



eau ... „ 0,2142 



En centiemes. 

 I. II. Moyenne. 



Carbone 49,86 50,23 50,04 



Hydrogene 6,42 6,49 6,46 



Oxygene et Nitrogene 43,72 43,28 43,50 



100,00 100,00 100,00 



